über die Carburete des Eisens. 61 



es doch ganz unwahrscheinlich, dafs das darzustellende Produkt den An- 

 sprüchen entsprechen wird, welche man an reinem Stabeisen und Stahl zu 

 machen berechtigt und genöthigt ist, insofern die Eisenerze nicht aus vollkom- 

 men reinem oxydirtem Eisen oder aus Eisenoxjdhydraten bestehen. Noch 

 unwahrscheinlicher ist es, die Reduction durch das Verhältnifs des Redu- 

 ctionsmittels zum Oxyd jemals so leiten zu können, dafs nach Belieben wei- 

 ches oder hartes Stabeisen, oder weicher oder harter Stahl der Erfolg des 

 Verhältnisses ist. Sogar bei den Entkohlungsprozessen des Roheisens zur 

 Darstellung von Stahl reichen die Mittel nicht hin, ein Produkt von stets 

 gleicher Beschaffenheit zu gewinnen. Immer ist man genöthigt, ein Sorti- 

 ren des Fabrikats vorzunehmen, um den härteren, mehr Kohle enthaltenden 

 Stahl von dem weicheren und diesen von dem stahlartigen Stabeisen abzu- 

 sondern. Diese aus der ünzuverläfsigkeit der Operationen hervorgehende 

 Ungleichartigkeit des Produkts hat bekanntlich zuerst in England Veranlas- 

 sung gegeben, dem Stahl durch Umschmelzen eine gröfsere Gleichartigkeit 

 zu geben. Der sogenannte Gufsstahl ist daher wirklich ein ungleich gleich- 

 artigeres und zuverläfsigeres Produkt als der Roh- und Cementstahl, indefs 

 bleibt die Güte desselben ebenfalls von der richtigen imd sorgfältigen Aus- 

 wahl des Materials abhängig. Durch diese sorgfältige Auswahl und durch 

 den Umstand, dafs sich durch die Umschmelzarbeit Stahl darstellen läfst, 

 der bei einem grofsen Kohlegehalt, also bei grofser Härte, stets eine gleich- 

 artige Beschaffenheit behält, welchen Grad der Härte man auch für das Pro- 

 dukt verlangt, — ein Erfolg, der sich für die härtesten Stahlsorten durch den 

 Frischprocefs so wenig als durch die Cementation erreichen läfst, — hat der 

 Gufsstahl bald einen wohlverdienten guten Ruf erlangt, so dafs zu feineren 

 Stahlarbeiten und zu allen Werkzeugen, für welche grofse Härte und Festig- 

 keit erforderlich sind, nur Gufsstahl mit Erfolg angewendet werden kann. So 

 vollkommen der Prozefs der Gufsstahlbereitung daher auch zu sein schemt, 

 so besteht doch eine grofse Mangelhaftigkeit desselben darin, dafs dem geübten 

 Auge des Arbeiters die Auswahl des Materials überlassen bleiben mufs und dafs 

 sich daher, bei aller Gleichartigkeit des Produktes, die Grofse des Kohle- 

 gehaltes, also die Härte und Festigkeit des Stahls mit Zuverläfsigkeit im Vor- 

 aus nicht bestimmen lassen. Solche Unvollkommenheiten bei der Ausfüh- 

 rung technischer Operationen sind jederzeit dann unvermeidlich, wenn durch 



